44 
Daß tatsächlich ganz bestimmte Druckkräfte im erhitzten Bernstein vor- 
handen sind, zeigt sich an Sprüngen, die dicht unter der Oberfläche entstehen, 
bei denen also die umgebende Harzmasse von außen her nur einen geringen 
Widerstand entgegensetzen kann. Eine solche Sonnenflinte von zirka 3 mm 
Länge und zirka 1 mm Breite war unter geringer Neigung gegen eine der 
Hauptflächen im Succinit entstanden. Dort, wo der Sprung die Oberfläche 
hätte durchdringen müssen, war die erweichte Masse ausgewichen: sie hatte 
nachgegeben und sich emporgewölbt. Läßt man das Stück, welches vor dem 
Erwärmen sorgfältig geschliffen und poliert war, spiegeln, so kann man ohne 
Anstrengung die Stelle entdecken, an der die Harzmasse emporgetrieben 
wurde. Diese Unebenheit ist, von der Stelle des sanftesten Emporsteigens an 
gerechnet, ungefähr 4 mm lang und 2 mm breit. Wo der Sprung fast in die 
Luft austritt, hebt sich die Wölbung verhältnismäßig steiler empor, an allen 
anderen geht sie sanft in die große Fläche über. In anderen Fällen wurde 
sogar beobachtet, daß die sonst nur als flächenartige Gebilde bekannten 
Flinten in der Nähe der Oberfläche in ellipsoidische und am Rande sogar 
in fast kugelrunde Bläschen übergehen. — Die Flintenbildung beim Kla- 
rieren des Bernsteins auf nassem Wege geht in völlig entsprechender Weise 
vor sich. 
Die wenig zufriedenstellenden Ergebnisse beim Erhitzen des Succinit lassen 
sich nunmehr erklären. Die gelegentlich auftretende Bildung von Trübungen 
durch Bläschen mit nachträglicher Klärung, sowie die Flinten, die nach der 
Oberfläche der Stücke hin zu größeren Bläschen werden können, veranlassen 
auch ein Schwanken des spezifischen Gewichtes. Da dieses stets für den 
ganzen Stein, der Brechungsindex dagegen nur für einige wenige Stellen be- 
stimmt wird, so ergibt sich leicht, wie die Erscheinungen unregelmäßig und 
scheinbar ohne jeden Zusammenhang miteinander verlaufen können. Dieses 
Schwanken in den gefundenen Werten ist noch dadurch befördert, daß einmal 
selbst das reinste Ausgangsmaterial in physikalischer und chemischer Hinsicht 
nicht vollkommen gleichwertig ist, und daß andererseits nach jeder vor- 
genommenen Erhitzung die randlichen Partien der schmäleren Seitenflächen 
mit der Feile abgetragen wurden. 
Diesen Untersuchungen an erhitztem Steine dürften sich solche mit Succinit- 
stücken gut anschließen lassen, die im Ölbade behandelt wurden. Die hierbei 
verwendeten fünf Stücke zeigten folgende Beschaffenheit : 
Probe 1 ist mit Drachenblut, das in warmem Öl gelöst war, gefärbt. 
Der Bernstein hat durch diese Behandlung eine braunrote Färbung angenommen 
und erinnert in seiner Tönung an alten Portwein. Verwendet wird zur Her- 
stellung derartiger, im Auslande vielfach begehrter Stücke meist minderwertiges, 
ungleichmäßig getrübtes oder durch stellenweise Anhäufung von Bläschen 
fleckiges Material. — Von Succinit, der durch Verwitterungsvorgänge ähnlich 
gefärbt ist, läßt sich der gefärbte Stein leicht dadurch unterscheiden, daß 
sein Strich weiß mit einem zarten Stich ins Gelbliche, der des 
20 
